über das Platin und seine Begleiter. 11 



hämmerbar und enthielten bis zu 15 Proc. Iridium mehr 

 als das Mineral, aus dem sie gewonnen worden waren. 



Ein anderer Versuch, mit geröstetem Osmiridium 

 und völlig reinem Platin gemacht, gab eine Legirung 

 mit 21,3 Proc. Iridium und 78,7 Proc. Platin; dieselbe 

 war von ausgezeichneter Qualität, hämmerbar und bei- 

 nahe unangreifbar durch Königswasser. Je weniger 

 Iridium vorhanden ist, um so weicher wird die Legirung. 

 Ausgezeichnete Eigenschaften besitzen Legirungen mit 15 

 bis herab zu 10 Proc. Iridium. Gefässe daraus gefertigt leisten 

 gegen Feuer und Reagentien weit mehr Widerstand, als 

 solche aus gewöhnlichem Platin gefertigte; sie schmelzen 

 weniger leicht, sind starrer und daher nicht so leicht zu 

 verbiegen. 



Eine Legirung aus 75,4 Proc. Platin, 19,6 Proc. 

 Iridium und 5,0 Proc. Rhodium ist sehr ductil. Es ist 

 ein alter Irrthura, wenn man behauptet, dass ein Gehalt 

 an Iridium der Güte des Platins schade. 



Reines Platin. 

 Um dasselbe zu erhalten, muss man es schmelzen und 

 auf der Kalkcapelle affiniren, d. h. dasselbe von seinen 

 Beimengungen an Os, Jr, Si u. s. w. befreien. Das Sili- 

 cium bildet mit Sauerstoff Kieselerde, die mit Kalk eine 

 rasch über das Platin rollende Perle von Kalksilicat er- 

 zeugt, die dann von dem porösen Aetzkalk absorbirt 

 wird. 



Nach dem Palladium ist das Platin das schmelz- 

 barste unter den Platinmetallen. Einmal geschmolzen, 

 verflüchtigt sich das Platin merklich, sobald man die 

 Temperatur steigert und dieselbe eine Zeitlang erhält. 



Im Momente des Festwerdens spratzt das Platin, 

 wie das Silber. Um das Spratzen zu beobachten, muss 

 man eine Masse von 500 bis 600 Grm. Platin auf der 

 Kalkcapelle längere Zeit geschmolzen erhalten, dann das 

 Metallbad plötzlich entblössen. Lässt man langsam er- 

 kalten, 80 spratzt das Platin nicht. 



